Yeterli bir restorasyon ve koruma hazırlamak amacıyla betonarme yapılarda karbonat varlığının teşhisi
- Karbonatlaşma ve kirlilik
- Beton: karbonatlaşma ve yapısal hasar
- Betonun karbonatlaşması nasıl önlenir?
- Karbonatlaşma ve teşhis araçları
Karbonatlaşma ve kirlilik
İlk betonarme ev inşa edildiğinde, 1871-75'te, William E. Ward tarafından Port Chester'da (New York) mimar Robert Mook'un tasarımına dayanarak, çevre kirliliğinin zararlı etkileri henüz bilinmiyordu. yapı malzemesi
Endüstriyel üretimdeki artış ve oldukça agresif kimyasal bileşenlerin atmosferine giriş ile birlikte, yapıların kendi güvenlik koşullarında süreyi azaltabilen, betonarme işlerde önemli bir bozulma eylemi üretilir.
Spesifik bileşenler arasında, betonarme işleri için daha agresif olan, özellikle şehir merkezlerinde, giderek daha yüksek konsantrasyonlarda atmosferde bulunan karbondioksit, betonarme sistemle bilinen önemli betonarme bozulma fenomeninin ana nedenidir. karbonatlamanın adı.
Atmosferdeki karbon dioksit, normal miktarlarda, kendi içinde, mükemmellik için yapılan betonarme işlerin bütünlüğüne bir tehdit oluşturmaz; Bununla birlikte, endüstriyel kirlilik, araç trafiği ve diğer benzeri olaylar gibi faktörler nedeniyle miktarı katlanarak arttığında, yapısal bozulmaların erken belirtileri zamanında belirgindir.
Bu saldırganın tezahürü, genellikle donatı çubuklarının oksidasyonu ve bunun sonucunda yüzey betonunun onları korumak için çıkarılmasıyla gerçekleştirilir.
Karbonasyon: Mükemmele beton
Karbonasyon: Karot delme ölçümü
Karbonasyon: gri renkte pozitif sonuç
Karbonasyon: sütun üzerinde kontrol
Karbonasyon: okside zırhın korunması
Bu işlem, normal koşullarda korozyonu önleyen koruyucu bir film ile çevrili metal takviyelerin korunmasına elverişli olan temel beton ortamını değiştirir.
Bununla birlikte, karbondioksit betonun gözeneklerinden geçebildiği zaman, karbonatlamanın bir sonucu olarak bir PH azalması meydana gelir, yani kalsiyum hidroksitin kalsiyum karbonata dönüşmesi, böylece zırhı saldırıya maruz bırakır. dış saldırganların.
Betonda herhangi bir takviye olmasaydı, betonun karbonlanması yük taşıma kapasitesini arttırır, ancak metal zırhın varlığı artık korunmaz, paslanır, hacimde bir artışa ve dayanıklı metal kısımda bir azalmaya neden olur.
Hacimdeki bu artış, betonu gergin yapan ve buna neden olan betonu çevreleyen betonun varlığı ile önlenir. çatlama ve ardından atılma.
Beton: karbonatlaşma ve yapısal hasar
Bu alanda özel yetenekleri olmayan, hasarın sadece estetik olduğunu düşünmeye yöneltildi, ancak gerçekte çok daha ciddi ve etkilenen yapının taşıma kapasitesini azaltabiliyor.
bu bozulma Yapının yapısı, üretilen eşyayı oluşturan iki malzemenin bölümlerinin azaltılmasından kaynaklanır, özellikle artık korunan armatürler sürekli olarak saldırganlığa maruz kalmaz klorürlerkullanılan demirlerin bile bölümlerini zamanla azaltabilmektedir.
Yukarıda açıklanan zayıflama hareketi, sallama, aşırı yükleme, yüksek derecede agresif ortamlara maruz kalma, vb. Gibi diğer rakip stres türleri tarafından daha da arttırılabilir. Betonun bozulması bir olgudur ilerici ve kaçınılmaz hasarlı parçaların rekonstrüksiyonu için gerekli kortikal restorasyon müdahalelerini yapar, çatlakları giderir ve altta yatan yapıları takviye çubuklarını aşındırabilecek maddelerin penetrasyonundan korur.
Bu bakımdan ne kadar gerekli olduğunu vurgulamak istiyorum. müdahale azami dikkat hasar görmüş parçalar uygun ürünlerle yeniden inşa edilmek üzere yıkıldığında.
Aslında, son yıllarda meydana gelen yapısal çökmelere ilişkin kronikler, bu müdahalelerden kaynaklanan aşırı tehlikeyi, özellikle de önemine dikkat çekti; pas payıParçalar arasında böyle bir kaplama olmak savunmasız Betonarme bir yapı.
Örnek olarak, Haziran 2001'de Napoli'nin tamamında, tüm binanın kanadının bulunduğu bölümden bahsetmek istiyorum. çökmüş destek kolonları üzerinde yapılan kortikal restorasyon çalışmaları nedeniyle.
Sadece şanslı bir durum için herhangi bir zayiatın bulunmadığı bu durumda, teknik incelemede, hasar görmüş beton kapağın bozulmuş sütunlardan çıkarılmasının söz konusu çökmeye neden olduğu tespit edilmiştir.
Bu sonuç geldi dikkatli ve kesin karşılaştırıldıkları laboratuvar testleri performans İncelenen alanlardan kaldırılan sütunların uygun şekilde örneklenmesi, tutarlılığı bozmamaya özen gösterin.
Özellikle, rapor, sismik alanda, olgunun daha da fazla olduğunu vurgulamaktadır. tehlikeli Zaten küçük olduğu gerçeğini göz önüne alarak artar Yeraltı hareketleri nedeniyle dikey yüklerin etkisi, sütunları kısmen de olsa beton örtüden yoksun kalan binalar üzerinde feci etkiler yaratabilir.
Alıntılanan testlerden elde edilen sonuçlar, bozulan yapısal parçalara müdahalenin önemini vurgulamaktadır; uzmanlık, benimseyerek önlemler Yapısal kısmın tüm yapı içerisinde oynadığı önem ile ilgili olarak.
Aslında, geri Betonarme bir balkonun önü, yük taşıyan bir direk restorasyonu ile aynı operasyonel riskleri içermez, aynı zamanda dakik bir müdahaleyi içermez, bütün bir direk yeniden yapılandırmayı amaçlayan bir dizi müdahale ile karşılaştırılamaz.
Bu nedenle, etkilenen bir direğin etkilendiğini unutmamak gerekir. belirgin karbonatlaşma fenomeni kaybeder oksitlenmiş zırhın bozulması nedeniyle dayanıklı bölümünün bir kısmı.
Yontma işleminden sonra yontma beton parçaları çıkarırsak, yeni bir dirençli bölüm elde ederiz. değil Yükü taşımaya daha uygun, onun yeteneği.
Eğer bu durum evet ise eklemek Sallanma, araç trafiğinden kaynaklanan mikrosizm veya daha da kötüsü gerçek sismik gerilmeler gibi diğer stres türleri, ani çökmelere neden olmak için kesinlikle uygun koşullar yaratır.
Yukarıdan itibaren, bu yapısal işleri halihazırda kendilerine ait yapmanın önemi açıktır. ilk gerçekleşme, elverişli cihazlar gibi önlemek veya en azından yavaş yapısal bozulma.
Betonun karbonatlaşması nasıl önlenir?
Bu, XC maruz kalma sınıfındaki (neme ve kuru çevrimlere maruz kalma durumuna bağlı olarak 1,2,3 veya 4) beton kullanarak yapılabilir yeterli Tutarlılık, doğru şekilde yerleştirilmiş ve yeterince mevsimsel, su ve çimento arasındaki ilişkiyi doğru şekilde ele almak.
Zamanında düzenlenmiş olan bir başka önemli unsur, maruz kalma sınıfına bağlı olarak, eşzamanlı klorür ve karbonasyon risklerinin mevcudiyeti durumunda, temsil edilen en ağır durumu göz önünde bulundurmanın gerekli olduğunu dikkate alarak, yapılacak minimum kaplama kalınlığıdır. klorürler.
Metal takviyelerin daha iyi korunması için, bunların doğru şekilde yerleştirilmesi ve 3 cm'den daha az olmayan uygun bir kapak ve interferometre kalınlığı ayarlanması esastır.
bunlar sağlamaya yönelik tedbirler Ben şiddetle tavsiye, özellikle de alanlar kaynakları nerede kirlenme yüksek ve sıktırlar, her durumda, atmosferde gittikçe artan karbon dioksit varlığına bağlı olarak, betonarme yapıların karbonatlaşma fenomeninden kesinlikle kaçınmanın mümkün olmadığını akılda tutarlar.
Yukarıdakilere ek olarak, betonarme yapıların karbonatlaşma olaylarından uzak tutulması için, anti-karbonat boyaları emülsiyonda, PROTECH WAC tipinin standart versiyonunda ve florlu termoplastik polimerlerin (Teflon) olan elastikleştirilmiş versiyonunda, PROTECH WAC-T tipinin elastikleştirilmiş versiyonunda, özellikle termal genleşme nedeniyle asiklik hareketlere ve / veya yerleşimlere maruz kalan yapılar için uygundur.
Bu tip koruyucu boya, önemli bir engelleyici eylem oynar sığkonglomera içine suyun ve karbondioksit dahil agresif atmosferik ajanların içeri girme olasılığını azaltmak.
tedavi böyle boyalar hem yeni inşa edilmiş yapılar üzerinde, hem de uzun süre verimli kalmaları için ve korunaklı yapılar üzerinde yapılabilir.
İçin mevcut yapılar, karbonatlaşma fenomeninden etkilenen, ilk tamirlerine müdahale etmek için bu gereklidir kontrol derecesi invazivlik fenomen, uygun araçsal testler yoluyla.
Çok uzun zaman öncesine kadar, bu kontroller, ayrılmaların bir sonucu olarak, pek çoğunun yeterli şekilde ilerlemesini engelleyen önemli masraflarla karşı karşıya kalan uzman personel ile görüşülerek yapıldı. ilerleme Bozulma olgusu veya en fazla sorunu çözmek için yetersiz bir şekilde müdahale.
Karbonatlaşma ve teşhis araçları
Şu anda piyasada mümkün olan birçok ürün var. devralmak karbonasyonun varlığı, bazıları içeren çözeltilere dayanan basit sprey kapları ile temsil edilir. fenolftlinakiminle sprey karbonatlaşmanın varlığını doğrulamak için ilgili taraflar.
Her durumda, karbonatlaşma fenomenini ve yoğunluğunu tespit edebilen testler temel olarak çözeltilerden oluşur. renksiz bazlı sıvılar fenolftlina Söz konusu beton örneğinin üzerine serpin.
Çözelti, çıkarılan malzeme örneğine, karot gerçekleştirmek için kolay. Sıvı madde tatbik edildiğinde, iki renk değişimleri meydana gelebilir: beton varlığında ilgilenmiyorum karbonattan renk verecek pembe-eflatun, görünürken gri varlığında karbonatlaşma.
Bu endikasyon restorasyon işlemini gerçekleştirmek için çıkarılmasına devam edebilmek için ilgili kısmın derinliğini değerlendirmeyi sağlar.
Vurgulamak önemlidirönem kesin olarak bilmek kalınlık Hasar görmüş parçanın parçaları: sık sık kesin bir referans olmadan hareket eder, buna ek olarakmaliyet indirimi müdahale, ayrıca riskler içerir kararlılık Etkilenen yapının
Daha fazla tanı için kesiniçin yararlıdırkullanım Kitin UNI 9944: 1992 referans standardına uygun olarak yapının kalıntı ömrünü tahmin eden ve her türlü bakım müdahalesini planlayan, özel olarak tasarlanmış, CARBONTEST adlı.
Yenilik Carbontest basit bir darbeli matkapla yapılan bir delik açma sırasında tozun çıkarılmasını içeren örnekleme yöntemindedir.
Bu madde, geleneksel yöntemlere kıyasla daha kolay ve daha az istilacı bir şekilde toz akışını optimize etmek için tasarlanmış bir taşıyıcı cihaz olan Picker içinde toplanır. Analizler sömürülerek yapılır. kimyasal değişim arasında fenolftalein numuneye doğrudan test tüpünün içinde uygulanır, burada farklı renklerde herhangi bir karbonatlı kalınlık vurgulanır.
CARBONTEST kiti, 25 ölçüm yapmanız için gereken her şeyi içerir. hızlı Çok basittir ve daha fazla test yapmanız gerekiyorsa, özel malzemeleri her zaman ayrı olarak satın alabilirsiniz.
Testleri gerçekleştirmek için malzemeye ek olarak, Kit içinde bir yazılım var. KARBON TEST RaporuBu, yapılan testlerle toplanan veriler sayesinde, ürünün kullanım ömrünü tahmin etmekle mümkün.
Tarafından saldırıya uğramış bir yapının bozulma durumunu değerlendirmenin önemi karbonatlaşma fenomeni Yapılar için yeterli bir bakım planı oluşturmak ve binaların yıllar boyunca statik verimliliğini garanti etmek esastır.
Küçük bir başlangıç masrafı zamanla giderek daha istilacı ve maliyetli müdahaleleri önlemek için gerekli hale gelir, bu şekilde tüm yapısal parçaları devirmek zorunda kalmadan duruma en uygun müdahaleleri programlamak mümkündür.
faydaları Söz konusu Kit kullanımının farklı olması nedeniyle, birkaç dakika içinde makine veya uzman personel kullanmadan tek bir test yapabilirsiniz.
Ayrıca ölçüm değerlendirmek için izin verir bozulma derinliği, incelenen yapının faydalı ömrünü değerlendirmek için.
Kit, verilen elemanlarla birlikte 25 test yapılmasına izin verir, başka testler yapılacaksa, her durumda ayrı ayrı satın almak mümkündür.
Daha fazla müdahale için radikaller yapılacak derinlik betonarme donatıların arkasındaki kısma ulaşarak bunları kullanmak mümkündür. inhibitörler Korozyon, çok etkili kanıtlar CONSILEX NO-RUST Azichem Srl
bu güçlü korozyon önleyici, toksik olmayanözel bir kimyasal bileşime sahiptir, nüfuz Betonarme yapıların içinde, koruyucu maddelerin metal parçalara depolanması engellemek Oksidasyon.
Ürün gider püskürtme normal olarak korozyon olayları minimumda iken tek kat olarak işlem görecek yüzeylerde, oksidasyon fenomeni zaten ilerletildiğinde ikinci bir uygulama önerilir.
Uygun şekilde uygulanan ürün, yapıyı elektrokimyasal gençliğine geri getirebilir.